lis ACtA.s i)ri i,A soniiíhAn KSi'ANot.A 



estaba en frag-meiitos del tamaño de un g-uisante, el producto, 

 de color agTÍsado claro, tenía aspecto escoriforme. 



Cuando se emplea un carbonato de estroncio puro , exento 

 de álcalis y de caliza, el sulfuro de estroncio obtenido es blan- 

 co y no fosforece. Se consig"uen los mejores resultados em- 

 pleando la estroncianita natural, cuyo polvo es de color g-ris 

 obscuro: la stromnita, la emmonsita, la calstrom-barita y las 

 calizas con 20 por 100 de carbonato de estroncio , pueden em- 

 plearse también , aun cuando el sulfuro entonces preparado 

 no resulte dotado de tan intenso poder fosforescente como 

 siendo primera materia el carbonato de estroncio natural : la 

 estroncianita empleada en estos experimentos tenía próxima- 

 mente la composición sig-uiente: 



Carbonato de estroncio ... 96,12 



Carbonato de calcio 2,03 



Óxidos do hierro y de manganeso trazas 



Agua 0,18 



Me permito llamar la atención acerca de la j)resencia del 

 óxido de mang'aneso, siquiera sea en cantidad no determina- 

 ble, por ser una de las substancias más activas respecto de la 

 fosforescencia: su estudio, en semejante respecto, pronto será 

 conocido. 



Para cada 5 g-r. de estroncianita empleaba á lo menos otro 

 tanto azufre, y resultaba un sulfuro de estroncio con alg'o de 

 sulfato y sulfuro de calcio, dando además las reacciones del 

 hierro y del mang-aneso. La temperatura á la cual efectuase 

 la reacción tiene cierta influencia en el poder fosforescente 

 del producto : su mayor capacidad para almacenar luz se con- 

 sig'ue operando á la temperatura del rojo vivo; al blanco se 

 consig-ue un sulfuro no fosforescente, y si la temperatura sólo 

 alcanzase al rojo cereza ú obscuro, el sulfuro tampoco fosfo- 

 rece, mas puede adquirir tal propiedad calentándolo en un 

 crisol, al rojo vivo, durante dos horas. Entonces cambia de 

 estructura y se ag'lomera tomando aspecto escoriforme. En la 

 serie de experimentos realizados con objeto de estudiar la in- 

 fluencia del calor se demuestra que la propiedad fosforescente 

 adquiérela el sulfuro de estroncio sólo cuando el vapor de azu- 

 fre actúa á determinada temperatura sobre la estroncianita: 

 si este punto, que me atreveré á llamar crítico, se pasa, ni el 

 sulfuro resultante es fosforescente, ni calentándolo de nuevo. 



